— 51 — 



Een onderzoek werd verder ingesteld, om na te gaan, aan 

 welke der serum-bestanddeelen de invoed op oxydeerbaarheid 

 der rubber moet worden toegeshreven. 



Het serum-bestanddeel, dat voor dit onderzoek het eerst 

 in aanmerking kwam, is qiiebrachietj eene goed gedefinieerde 

 chemische verbinding, welke gemakkelijk in zuiveren toestand 

 uit het serum van Hevea-latex kan verkregen worden. Zij 

 is daarin het eerst aangetoond door Dr. A. W. K. de Jong. i) 



Uit 20 Liter serum van versch-gecoaguleerden latex werd 

 nu eene hoeveelheid quebrachiet afgescheiden, welke na twee 

 maal omkristallisseeren een smeltpunt van 189° C vertoonde. 



Hiermede werden drie series proeven ingezet, elk bestaan- 

 de uit: 



1. een monster met azijnzuur gecoaguleerde rubber. 



2. een monster met azijnzuur gecoaguleerde rubber -j- Que- 

 brachiet 2). 



3. een monster ingedampte rubber. 



Alle drie bereid uit 5 c.M.^ van denzelfden latex. 



Gedurende 9 dagen werden de kolfjes in het zonlicht ge- 

 plaatst, daarna gedurende 19 dagen in diffuus daglicht. 



In alle drie de series was het verloop der proef volkomen 

 hetzelfde. Hier moge volstaan worden met de vermelding van 

 het resultaat: dat de aanwezigheid van quebrachiet hoegenaamd 

 niet van invloed gebleken is op de oxydeerbaarheid der rubber. 

 Zoowel mèt als zonder quebrachiet bleek in diffuus daglicht 

 de gecoaguleerde caoutchouc in hooge mate oxydabel te zijn ; 

 de iugedampte practisch in het geheel niet. 



Het zou van belang zijn, dit onderzoek op dezelfde wijze 

 met andere serum-bestanddeelen voort te zetten. Op het 

 oogenbiik is daartoe evenwel onze kennis van de oplosbare 

 latex-bestanddeelen te beperkt. Zooals een onderzoek van tal 

 van monsters leerde, bevat door indampen bereide Hevea-rubber 

 ongeveer 9% in water oplosbare stoffen, waaronder, zooals te 

 verwachten was, geen eiwitten voorkomeo. Van deze stoffen 



1) Ree. Trav. Chim. P. B. 26. 49. 1906. 



2) Dit monster werd bereid door de gedroogde rubber gedurende 3X4 uren 

 te bewaren in eene waterige oplossing van quebrachiet 1 : -5. Daarna tusschen 

 filtreerpapier afdrogen en verder bij 50" C. drogen. 



